291 
QUIMICA INDUSTRIAL. 
Sobre la piedra artificial; por Mr. Ransome. 
(Les Mondes, 7 junio 1866.) 
El procedimiento consiste en mezclar primero con arena 
una corta cantidad de creta bien pulverizada. El silicato de 
cal que después se forma puede adquirir de este modo en su 
superficie la agregación necesaria para solidificarse espontá- 
neamente. La mezcla de arena y de cal se pone en una cubeta 
de las que se usan para moler colores, y sobre ella se echa sili- 
cato de sosa, de densidad de 1,700, en la proporción de 4‘/ 2 
litros de silicato para 86 litros de arena y creta. En cuatro 
minutos queda la composición preparada para echarla en mol- 
des y hacerla lomar las formas que se quieran, las cuales 
conserva sin contraerse ni extenderse, ni experimentar nin- 
gún cambio. La arena se comprime con la mano en cajas de 
madera análogas á las que sirven para la fundición del hierro, y 
al salir el objeto del molde conserva su forma, y puede sufrir 
con precaución alguna manipulación. Se lleva en seguida al 
depósito que contiene una disolución concentrada de cloruro 
de calcio, que sirve para darle dureza: se pone en seguida en 
una rejilla encima del baño y se echa la disolución, que hace 
endurecer la piedra al cabo de algunos segundos. Por último, 
se la hace bajar al depósito, en el cual permanece por espacio 
de unas tres horas. La solidificación de toda la masa de piedra 
se verifica en seguida con mucha rapidez, penetrando la diso- 
lución hasta la parte interior, y el silicato de sosa produce en 
la masa una doble descomposición, que forma un cimento 
indestructible de silicato de cal. 
En la fábrica de Mr. Ransome, constituye la producción 
del silicato de sosa una parle no ménos principal de la fabri- 
cación de dicha piedra. Esta importante materia es una ver- 
